黒笹古窯跡出土木材の材質
米延仁志１、木方洋二２、池田晃子３

１名古屋大学農学部
現在鳴門教育大学学校教育学部〒ʼ７ʼ７：２鳴門市鳴門町高島
２元名古屋大学農学部〒４６４­０１名古屋市千種区不老町
３名古屋大学年代測定資料研究センター〒４６４Ｊ１名古屋市千種区不老町

１ は じ め に
わが国における木質材料の利用は、きわめて広く、かつ世界的に見ても古くからの歴史を持つ。近代以降、金属、プラスチックなどの非木質材料が木材に取って変わることが多くなったが、それ以前は、建築物、仏像、食器、農具から薪炭・燃材利用まで、多岐にわたって人間生
活 を 支 えて き た 。 ま た 、 冰 材 ノ エ 私 的 利 用 ” （ １ ９ １ ２ ） な ど の 大 部 の 著 書 が 成 さ れ て い る よ う に 、地 方 ご と に 様 々 な 樹 種 に 対 してそ の 用 途 、 処 理 方 法 が 細 密 に 決 ま って お り 、 き わ めて 多 様 か つ
一意的な材質の選択がなされていることが、わが国の伝統的な木材利用の大きな特徴である。
本研究では、黒笹古窯跡出土木材および針葉等の植物遺体を採取、樹種同定を行い、比重、平衡含水率、出土時の含水率を測定し出土木の材質について検討した。さらに名古屋大学年代測定資料研究センターのタンデトロン加速器質量分析計を用いて出土木の１４Ｃ年代を測定し、遺跡の建造年代を推定した。
２調査遺跡の概要
黒笹古窯跡は、愛知県西加茂郡三好町にあり、付近に中世以降の古窯群が多数存在する。周囲 の 遺 跡 か ら は ９ 〜 ｎ 世 紀 と 推 定 さ れて い る 陶 器 が 多 数 出 土 して い る 。 ま た 試 料 木 は 、 窯 の 最下部、すなわち焚き出し口に当たる部分に、丸太、二葉松の針葉、枝が出土した。丸太は、内樹皮がついているものが多く、辺材、髄ともよく保存されていた。部分的に炭化したものも散見 さ れ た こ と か ら 、 燃 材 と して 用 い ら れ た と 考 え ら れ る 。 枝 に つ いて は 出 土 状 況 か ら 、 窯 の 構
造 保 持 材 と して 用 い ら れ た と 推 定 さ れて い る 。
３ 実 験 方 法
３．１光学顕微鏡による観察
試料を７．０ ７．０ＸＳ２０．０ｍｍ（Ｉ：ｊ、Ｔ、Ｒ）程度の大きさにノミおよびミクロトームナイフを用いて割裂し、樹種同定用試料に供した。
３．Ｌ１包埋試料はかなり劣化し、崩れやすくなっているためそのままの状態では切片を作製できない。
本研究ではメタクリル酸エステル樹脂による包埋を行った。方法は以下の通り。
１ ． メ タ ク リ ル 酸 ブ チル と メ タ ク リ ル 酸 メ チル と を 容 積 比 １ ０ ： １ で 混 合 し た （ 以 下 、 単 量 体 ） 。
２．試料を３５％、５０％、７０％、９５％、１００％エタノールに順次１５分浸し、脱水した。

２７８

３ ． 脱 水 の 終 わ っ た 試 料 を １ ０ ０ ％ エ タノ ー ル 、 単 量 体 等 量 混 合 液 に １ 時 間 浸 透 さ せ た 。
４．単量体を１時間毎に２回替え、試料に浸透させた。さらに一昼夜これを行ない完全を期した。
５．単量体に触媒（ＡＩＢＮ）をいれ充分溶かし、カプセル内にこれと試料を封入した。空気が触れないように蓋をかぶせ、室温で約球
３ ． １ ． ２ プ レパ ラ ー ト の 作 成
滑 走 式 ミ ク ロ ト ーム を 用 いて 試 料 か ら １ ０ 〜 ３ ０ μ ｍ の 厚 さ で 切 片 を 採 取 し た 。 刃 は Ｓ ２ ２ Ｔ Ｙ Ｐ Ｅ
お よ び Ｓ ３ ５ Ｔ Ｙ Ｐ Ｅ を 使 用 し た 。 切 片 を 浮 か べ た シ ャ ー レ の 水 を ５ 分 毎 に ２ 回 換 えて 細 か い ゴミを除いた。切片にサフラニンを滴下し、一晩置き、木化した部分を赤色に染色した。水洗の後 、 フ ァ ース ト グ リ ーン を 滴 化 し 、 １ 時 間 放 置 し て 木 化 し て い な い 部 分 を 緑 色 に 染 色 し 水 洗 した 。 スラ イ ド ガ ラス の 上 に 切 片 を の せ 、 グ リ セ リ ン ー ゼ ラ チン を 滴 下 し 、 気 泡 が 中 に 残 ら な い ようにカバーガラスをかぶせた。３日間放置した後、はみ出したグリセリンおよびゼラチンを削り 、 熱 水 で 拭 き 取 っ た 後 、 カ バーガ ラス の ま わ り を マ ニ キ ュ ア で 仕 上 げ た 。
３．１．３木材組織の観察
作 成 し た プ レパ ラ ー ト を Ｎ ｉ ｋ ｏ ｎ 光 学 顕 微 鏡 を 用 いて 観 察 し た 。 接 眼 レンズ お よ び 対 物 レンズの倍率を主に木口は１０ ２．５および１０ ４倍、まさ目は１０ ２０倍、板目は１０ １０倍で木材組織を観察し、これらの特徴を記録した。
３．２比重、平衡含水率、生材含水率の測定
試料木片をノミで小片に分割し、定法により比重、平衡含水率、生材含水率を測定した（［実験１１１；Ｌ１９９４］。ただし本研究では、試料の劣化を考慮し、比較的穏やかな条件での乾燥を行った。
すなわち、試料を６０・Ｃに調節した乾燥器中に４８時間放置し、全乾とした。
３．３１４Ｃ年代測定

１ ４ Ｃ 年 代 測 定 に は Ｋ Ｇ ９ ２ ­ ４ を 用 い た 。 出 土 木 の 最 外 １ 年 輪 を １ ４ Ｃ 年 代 測 定 用 試 料 と して 採 取

し 、 定 法 に よ り 前 処 理 を 行 な っ た 。 タ ン デ ト ロ ン を 用 いて 得 ら れ た １ ４ Ｃ 年 代 に つ いて は 、 Ｏ Ｘ Ｃ ａ ｌｖｅｒ．２、１７岡ｕｉｖｅｒａｎｄＫｒａｅｄｓバ９８６）を用いて、年輪年代法による補正を行いＣａＪＡＤをもとめた。
４ 結 果 と 考 察
４．１光学顕微鏡による観察
光学顕微鏡による観察の結果、試料はすべてマツ属二葉松類（Ｒｎ回叩・、Ｉ：）φ１ｏｘｙｌｏｎ）と同定した。また同時に出土した針葉については、葉身長、断面の樹脂道の形態からアカマツ（Ｒｎｓ＆ｓポａΓαＳＥ；ｍｌ３．ｄＺｕｃｃ．）と思われる。これらが出土木と同じ個体と考えると、出土木の樹種もアカマツである。以下に木材組織学的特徴を記した。
１．ＫＧ９１­１〜４、１３；ＫＧ９２­４、７、９；ＫＧ８８­１０・木口：早・晩材の移行が急で晩材幅が広い。細胞間隙は垂直樹脂道。エピセリウム細胞は薄壁。樹脂道は大型でチロソイドを含む。ʼ

・まさ目：放射組織に有縁壁孔がみられ、放射仮道管がある。その内壁には、細胞内腔に向かって鋸歯状突起がある。放射柔組織の分野壁孔は窓状壁孔。
・板目：紡錘形の細胞は水平樹脂道を含んだ放射組織。

­ ２ ７ ９ ­

その他の特徴を以下に記した。
１．ＫＧ９１­１〜４、１３；ＫＧ９２­４、７、９：板目
腐朽菌が多数みられる。
２．ＫＧ９１­１〜４、１３；ＫＧ９２­４、７、９；ＫＧ８８­１０：板目水平樹脂道を含んだ放射組織の細胞壁が破 壊 さ れて い る 。
３．ＫＧ９１­１〜４、１３；ＫＧ９２­４、７、９；ＫＧ８８­１０：木口垂直樹脂道の細胞壁が破壊されている。
４．２出土木の材質
試料９個体（ＫＧ­１〜４、１３；ＫＧ９２­４、７、９；ＫＧ８８­１０）について比重を測定した結果、これらの平均値は０．３２４、標準偏差は０．１０１となった。健常材ではアカマツの気乾比重は０．３７Ｊ．５０Ｊ．６２とされており平均値で比べると比重は約３５％低下している。ＫＧ９１­２、１３およびＫＧ９２­９は他の試料と比べ比重が大きかった（０．３７ʼ７ʼ­Ｏｊ８３）。これらはいずれも含水率が低く、現生木のそれと近 い 値 を 示 し た 。 こ の こ と か ら こ れ ら の 試 料 は 腐 朽 菌 に よ る 腐 朽 が あ ま り 進 行 せ ず、 保 存 状 態が比較的良好だったと考えられる。また、試料はほぽ飽水状態で保存されていたため、外観的形 状 が 崩 れ る こ と な く 残 存 して い た が 、 飽 水 状 態 の 試 料 を 全 乾 に す る 際 、 か な り 変 形 し 体 積 の減少も現生木のそれよりも大きかった。これは材が土壌中に埋もれたときに菌糸が土壌から木材中へ侵入し、腐朽菌が木材成分の分解を行なったための劣化によると考えられる。この結果と調和的に生材含水率は１０００％を超える値を示した。また平衡含水率は（５．２­７．８％の値を示し、
セ ル ロ ース の 結 晶 化 度 の 上 昇 に よ る 、 水 分 吸 着 点 の 減 少 を 示 唆 し た 。 樹 木 の セ ル ロ ース は 材 形
成 後 数 １ ０ ０ 〜 １ ０ ０ ０ 年 の オ ー ダー で、 そ の 結 晶 化 度 が 漸 増 す る こ と を 考 え る と 、 後 述 の １ ４ Ｃ 年 代から見て妥当な値である。
Ｔｋｂｌｅ１：Ｓｐｅｃｉｆｉｃｇｒａｖｉｔｉｅｓｏｆｅｘｃａｖｅｔｅｄｌｏｇｓ
Ｓｐｅｃｉｎｃｇｒａｖｉｔｙ
１３ａｍｐｌｅＩＤｇｒｅｅｎｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｖｅｎ­ｄｒｉｅｄｃｏｎｄｉｔｉｏｎ
Ｋ Ｇ ９ １ ­ １ ０ ． ２ ３ ９ ０ ． １ ６ ２
ＫＧ９１­２

０．４３３

０．３４０

ＫＧ９１­３

０．３１４

０．２６６

ＫＧ９１­４

０．２４４

０．２２１

ＫＧ９１­１３

０．３７７

０．３５１

ＫＧ９２­４

０．３７１

０．２５１ＫＧ９２­７０．１６７

０．０８７

ＫＧ９２­９０．４８３

０．４３２

ＫＧ８８­１００．２８８

０．１５７Ｍｅａｎ０ＳＤ­
Ｍｏｄｅｒｎ．

３２４０。１０１­Ｏ白婁０．

２

５２０．１０９­０．４６４４。３１４Ｃ年代
試料の年代をｌａｂｌｅ２に示した。１４Ｃ年代は９５３ ４８ｙＢＰ、年輪年代補正を行った結果は有意水準９５％で９９（）­１１９０ＡＤとなった。
測 定 値 は 試 料 採 取 部 位 の 木 部 の 年 代 を 示 して お り 、 一 般 的 に 以 下 の 理 由 に よ って 遺 跡 の 年 代より古い値を示すことが考えられる。

２８０ＩＴｋｂｌｅ２：１４Ｃｄａｔｅｏｆｔｈｅｅｘｃａｖａｔｅｄｌｏｇｓ

ＳａｍｐｌｅＩＤ

ＣｄａｔｅＣａｌＡＤｅｌｎａｒｋｓ

Ａ Ｄ ） Ｒ

ＫＧ９１­４９５３ ４８１０２０­１１６０ｈｙ（ｌ（）ｎｔｉｄｅｎｃｅ
９９０­ｎ９０２び・（カ１１ｎｄｅｎｃｅ

１．埋没後の腐朽による辺材部の損失
２．古材の利用・転用
本試料には内樹皮の残存が認められており、保存状態が非常に良好である。また枝は簡単に切除されたのみで、その付け根部分が残っている。このため上記１による遺跡と試料との年代のギ ャ ップ は 起 こ り 得 な い 。 本 試 料 の 年 代 はそ れ が 伐 採 さ れ た 年 を 示 して い る 。 ま た 寺 社 等 の 建
築部材については２が行われるが、本試料ばその類のものではないことは明らかである。古窯建造中あるいはその後に何らかの用途で使用されたことを加味すると、古窯の建造年代は試料のそれとほぽ同時期あるいは若干古い可能性が高い。

参 考 文 献農商務省山林局（編）．木材ノエ蓼的利用，１９１２，１３０８＋２４ｐ．
［実験書］名古屋大学農学部林産学科（編）．林産学実験書，１９９４．
ＧｒｅｇｕｓｓＰ．ｌｄｅｎｔｉ丘ｃａｔｉｏｎｏｆｎｖｉｎｌｌｇｙｎｍｏｓｐｅｒｍｓｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｘｙｌｏｔｏｍｙ，Ａｋａｄ６ｍｉａｉＫｉａｄ６，
Ｂｕｄａｐｅｓｔ，１９５５，１６３＋３５０ｐ．
ＳｔｕｉｖｅｒＭ．ａｎｄＲ．Ｓ．Ｋｒａ（ｅｄｓ．）．双αｃｌｉ（，ｃαΓ加ｎ，２８（２Ｂ），１９８６，８０５­１０３．
ＹｏｎｅｎｏｂｕＨ・，Ｋ．Ｍｉｔｓｕｉ，ａｎｄＹ．Ｋｉｋａｔａ．ＲａｊｉｏｃａｒｂｏｎＤａｔｉｎｇｏｆｔｈｅＲｏｔｔｅｎ訊ｚｏｏｄＭａｔｅｒｉａｌｓ，
召ｔぶ．ｙＶα！７ａｙα時治７．ｊ４ｚ７１ｚんα７ｚタαＭｗｅ誹ＹｏｌｎｅｎｏｂｕＨ．，Ｓ．｀ｙ亀ｍａｄａ，ａｎｄＹ．ＫｉｋａｔａこＸＶｏｌｏｄｌｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎａｎｄＲａｄｉｏｃａｒｂｏｎＤｌａｔｅｓｏｆ
ＥｘｃａｖａｔｅｄＬｏｇｓ，召㎡１．ｙＶα卯！／α時加．ＲΓμａｇａがｓａｍ，９，１９９３，９７­１０６．
ＹｏｎｅｎｏｂｕＨ．，ＹＪくｉｋａｔａ，Ｆ．Ｍｏｒｉｓｈｉｔａ，Ｙ．Ｈａｔ；ｔｏｒｉ，ａＪｌｄＳ．Ｎ．Ｍａｒｓｏｅｍ．１４ＣＣｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｓｉｎ
ＴｒｅｅＳｔｅｍｓＩＩ，訂硫ｌｚｚαｉＧαÅ１α£９／ｌｉ，１９９４，４０（６），６２７­６３０．

２
８１

ＰＥＲＳＰＥＣＴＩＶＥＳＯＦＡＮＴＩＱＵＥＬＯＧＳＥＸＣＭ／ＡＴＥＤＦＲＯＭＯＬＤＫＵＲＯＺＡＳＡＫＩＬＮ
ＨｉｔｏｓｈｉＹＯＮＥＮＯＢＵ１，ＹｏｊｉＫＩＫＡＴＡ２，ａＪｌｄＡｋｉｋｏＩＫＥＤＡ３

ＩＳｃｈｏｏｌｏｆＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅｓ，Ｎａｇｏｙａｕｎｉｖｅｌ・ｓｉｔｙ，ｐｒｅｓｅｌｌｔａｄ＆ｅｓｓｌ：ＣｏｎｅｇｌｅｏｆＥｄｕｃａｔｉｏｎ，ＮａｌｕｔｏｌｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆʼＩＥｄｕｌｃａｔｉｏｎｌ，ＮａＪｌｕｔｏ７７２，Ｊａｐｌａｎ．
２ＰｍｆｅｓｓｏｒＥｍｅｒｉｔｕｓ，Ｎａｇｏｙａｕｎ．ｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｎａｇｏｙａ４６４べ）１，ＪａｐａＪ１．
３プＤ１１１ｔｌ血ｇｌａｎｄＭａｔｅ，万ｒｌｉａｌｓｌＲｅｓｅａｒｌｄｌｌＣｅｎｔｅｒ，Ｎａｇｏｙａｌｕｎｉｖｅｒｓｌｉｔｙ，ＩＪ｀，Ｊｌａｇｏｙａ４６４べ〕１１，Ｊａｐａｎ．

Ａｂｓｔｒａｃｔ
Ａｎｔｌｉｑｕｌｅｌｏｇｓｌａｎｄｐｉｎｅｎｌ（Ｍ２ｄｌｌｅｓｌｙｅｒｌｅｃｃ：）１１１ｅｃｔｅｄｆｒｏｌｍ０１ｄＫｕｒｌｏｚａｓａＫｉｌｎ，ＡｉｃｈｊｌＰｒｅｆｅｌｃｔｕｒｅ，ＪａｐａＪｌ
ｔｏｉｄｅｎｔｉｆｙｔｈｅｉｒｔｒｅｅ叩ｅｃｉｅｓａＪｌｄｒｅｖｅａｌｓｏｍｅｂａｓｉｃｗｏｏｄｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｓｕｃｈａｓｅｑｕｎｉｂｒｉｕｍｍｏｉｓ­
ｔｕｒｅｃｏｎｔｅｎｔｓ（ＥＭＣ），ｓｐｅｃｍｃｌ ｒａｖｉｔｉｅｓｗｈｉｃｈがｖｅｉ❹５（；）ｒｍａｔｉｏｎｓｏｎｃｈａｎｇｅｉｎｃｒｙｓｔａｈｎｉｔｙａＪｌｄ
ｄｅｃａｙｏｆｘｙｌｅｍ，ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．ＡＭＳ１４Ｃｄａｔｅｏｆｔｈｅｌｏｇｓｗａｓａｌｓｏｍｅａｓｕｒｅｄｗｉｔｈ７１唵ｎｄｅｔｒｏｎａｃｃｅｋｒａｔｃ）ｒｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒａｔＤａｔｉｎｇａｎｄＭａｔｅｒｉａｌｓＲｅｓｅａＪｃｈＣｅｎｔｅｒ，Ｎａｇｏｙａｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ．ｌｎ
ｃｏｎｓｅｑｕｅｎｃｅ，ｓｐｅｃｉｅｓｏｆｔｈｅａｌｌｓ；ａｍｐｌｅｓｃｏｌｌｅｃｔｅｄａｒｅＧｅｎｕｓ？沁ｌｚｓＤｉｐｌｏｘｙｌｏｎ，Ｐｏｓｎ）１ｙｓｐｅｃｉｅｓ
面７７ｊｌｖｅｒｅｃａ．

３５％

ｓｍｄｅｒｔｈ皿ｔｈｏｓｅｏｆｍｏｄｅｒｎｍｍｐｌｅｓｏｆｔｈｅｓａｌｎｅｓｐｅｃｉｅｓ・Ｔｈｉｓｓｕ留ｅｓｔｓｔｈｅｄｅｃａｙｏｆｘｙｌｅｍ
ｂｙｗｏｌｏｄ一二Ｉ・万万〇ｔｔｉｎｌ１１１ｆλｍｌが｜．ＥＭＣｓＪｌｓｌｏｓｌｈｏｗｅｄｒａｔｈｅｒｓ万１１１万ＥＩ」１ｌｅｒｖａｌｕｅｔｂａｎｔｈｏｓｅｏｆｍｏｄｅｒｎｓａＩＩｌｐｌｌｅｓ．
Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｓｔｈｅｄｅｃｒｅａｓｅｏｆｃｒｙｓｔａｌｉｎｉ昨ｏｆｔｒｅｅｃｅＵｌｕｌｏｓｌｅｂｙａｇｌｅｅｆｆｅｌｃｔｉｎｌａｌｃｃｏｒｄ，＝ｍｌ（２ｌｅｗｉｔｈ
ｔｌｈｅ１４Ｃｄａｔｌｅ．Ｔｈｅ１４Ｃｄａｔｅｏｆｔｈｅｌｏｇｌｉｓ９５３士｜・１１８バ．ｅ．ＩＳ）９（） １１１９０ｃａ１ＡＤｉｎ９５．４％ｓｉｇｎｉｌ丘ｃｌａｊｎｃｅ，
ｗｈｉｃｈｉｓｐｏｓｓｉｂｌｙａｌｍｏｓｔｅｑｕａｌｔｏｔｈｅａｇｅｏｆｔｈｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｏｌｄｋｉｌｎ．

２８２

学会発表
米 延 仁 志 ， 寺 沢 肇 子 ， 横 田 岳 人 ， 木 方 洋 二 ． 画 像 解 析 に よる 自 動 樹 種 判 別 シス テム の 試 作 ， 第 ｎ回日本産業技術教育学会四国支部，鳴門教育大学い９９５年１２月．

論 文 等
Ｙｏｎｅｎｏｂｕ，Ｈ．，Ｆ．Ｍｏｒｉｓｈｉｔａ，Ｙ．ＨＭｔｏｒｉ，Ｙ．Ｋｉｋａｔａ，ａｎｄＳ．Ｎ．ＭａＪｓｏｅｍ，Ｇｒｏｗｔｈｒａｔｅｓｏｆｔｒｏｐｉｃａｌ
ｓｐｅｃｉｅｓａｓｅｓｔｉｍａｔｅｄｆｒｏｍｔｈｅ１４Ｃｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｖａｒｉａｔｉｏｎｓｉｎｔｒｅｅｓｔｅｎｌｓバ乃ｅｅ召紬！μｙｍｍ
哨ｅ？α琵た，岳ｅｊｌ訟７で，ＡｓｉａＪｌａｎｄＰａｃｍｃＤｅｎｄｒｏｃｈｒｏｎｏｌｏｇｙ，１９９５，２１（ト２１５．

­２８３